651 



hatte das Product No. 43 ergeben, welches noch viel unverän- 

 derten Zoisit enthält, wie aus dem hohen CaO-Gehalt ersichtlich; 

 die Farbe des umgewandelten Products war braun-roth, während 

 der Zoisit grau gefärbt ist. Wahrscheinlich hat eine Abspaltung 

 eines Fe-Silicats (oder von Fe20a?) vom Al-Silicat stattgefunden, 

 doch langte das Material nicht aus, um in dieser Richtung Un- 

 tersuchungen anzustellen. Der abgeschiedene CaC03 wurde wie 

 früher durch NH4CI getrennt. 



Aus dem geringen EbO-Gehalt darf geschlossen werden, dass 

 sich wesentlich K - Nephelin gebildet hat , auch fanden sich sehr 

 spärliche hexagonale Krystalle (P, OP) unter dem überwiegend 

 feinpulverigen Product vor. 



Na2C03 -Lösung wandelt den Zoisit rascher in einen Cancrinit 

 um. wobei gleichfalls das Umwandlungsproduct braun-roth gefärbt 

 ist. Es wurde Zoisit 450 Stunden mit Na2C03-Lösung (15 pCt.) 

 bei 200° — 210° behandelt, die Behandlung jedoch von 100 zu 

 100 Stunden unterbrochen, um das zusammengebackene Product 

 von neuem zu pulvern. In den letzten 100 Stunden hatte kaum 

 mehr ein Zusammenbacken stattgefunden und löste sich das Pul- 

 ver leicht in HCl auf, ein Zeichen, dass die Umsetzung vollendet 

 war. Der abgeschiedene CaC03 wurde durch NH4CI- Lösung ge- 

 trennt, die hierbei gebildeten NH3-Silicate wurden durch Digestion 

 mit K2C03-Lösung auf dem Dampfbade in K-Silicate umgewandelt 

 (1887. p. 579) und dann mit Na2COa -Lösung 150 Stunden bei 

 190° — 200° erhitzt, Die Zusammensetzung des meist in sehr 

 feinen Säulen krystallisirten Cancrinits giebt die Analyse No. 44. 

 Die 4,04 pCt. CaO gehören nicht etwa einem unzersetzten Zoisit 

 an, da sich das Ganze leicht in verdünnter HCl - Säure auflöst, 

 sondern einem Natron - Kalk - Cancrinit 1 ). Nach einem früheren 

 Versuch (1887, p. 598) wird Natron-Kalk- Cancrinit durch Na 2 C0 3 - 

 Lösung äusserst langsam umgewandelt. Vielleicht lässt sich durch 

 geeignete Behandlung aus dem Zoisit ein noch kalkreicherer 

 Cancrinit darstellen. 



(Siehe die Analysen auf p. 652.) 



Unter den zahlreichen Umwandlungsproducten des Andalusits 

 steht der Glimmer oben an; es muss bei diesem Vorgang Alkali 

 und auch wohl SiÜ2 aufgenommen werden, oder wenn keine SiCb- 



*) Der Kalk ist auch nicht als CaCOs mechanisch beigemengt, was 

 aus folgendem Versuch ersichtlich. Kalte, sehr verdünnte HCl-Säure, 

 die jedoch noch aus feingepulvertem Calcit stürmisch C0 2 entwickelt, 

 bewirkt eine äusserst schwache CO2 - Entwicklung aus dem Umwand- 

 lungsproduct des Zoisits; bei Zusatz stärkerer Säure erfolgt unter 

 Lösung des Silicats starke C0 2 -Entwicklung. 



